## Pemanfaatan Arang Aktif Ampas Kopi sebagai Adsorben Kadmium pada Air Sumur
The Usage of Coffee Waste Actived Charcoal as Adsorbent of Cadmium in Well Water
Puput Baryatik 1 , Anita Dewi Moelyaningrum 1 , Uswatun Asihta 1 , Wita Nurcahyaningsih 1 ,
Azzumrotul Baroroh 1 , Herdian Riskianto 1
1 Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
anitamoelyani@gmail.com

## Abstract
Heavy metal cadmium (Cd) is still polluted the environment. It can be found in the wells around the landfill. This study aimed to analyze the active charcoal coffee ground to adsorb the cadmium in the water.  This research method  is the true  experimental design  with Completely Randomized Design. The first  stage is making charcoal and then activated with HCl. There are four groups 0 gram/littre (P0), perlakuan dengan 5 gram/littre (P1), 8 gram/littre (P2) dan 10 gram/littre (P3) with each group consisting of 6 replication. Treatement group contacted with active charcoal coffee around 2 hours. Results of research normality test later conducted ANOVA test. The test results informed that there is 0,000 difference significanly with 95% confidence intervals. The active charcoal coffee had significant to adsorb cadmium in the water.
Kata kunci : Coffee waste activated charcoal, cadmium, ground water

## Abstrak
Logam  berat  masih  banyak  ditemukan  mencemari  lingkungan.  Cadmium  (Cd)  adalah  logam  berat yang bisa  ditemukan  di  dalam  air  di  sekitar  tempat  pembuangan  sampah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis arang aktif ampas kopi dalam menurunkan kadar Cd dalam air. Metode penelitian ini adalah true  eksperimental dengan  desain  Rancangan  Acak  Lengkap.  Tahap  pertama  adalah  pembuatan  arang kemudian  diaktivasi  dengan  HCl.  Hasil  uji  kualitas  arang  aktif  ampas  kopi  meliputi  rendemen  (98,5%), kadar air (7%), kadar abu (4%) dan daya serap idoin (687,96 mg/g). Terdapat empat kelompok yaitu tanpa perlakuan 0 gr/l (P0), perlakuan dengan 5 gr/ l (P1), 8 gr/l (P2) dan 10g/l (P3),  di mana masing-masing kelompok terdiri dari 6 replikasi. Kelompok yang diberi perlakuan dikontakkan dengan arang aktif ampas kopi  selama  2  jam.  Selanjutnya  dilakukan  analisa  kadar  Cd  dalam  air  dengan  metode  Spektrofotometri Serapan  Atom.  Hasil  penelitian  dilakukan  uji  normalitas  kemudian  dilakukan  uji one  way  anova menggunakan  SPSS.  Hasil  menunjukkan  terdapat  perbedaan  secara  signifikan  sebesar  0,000  dengan interval  kepercayaan  95%  antara  kelompok  kontrol  dan  perlakuan.  Arang  aktif  ampas  kopi    secara signifikan dapat mengikat kadar kadmium dalam air.
Kata Kunci: Arang aktif ampas kopi, kadmium, air sumur

## PENDAHULUAN
Sistem  pengelolaan  sampah  yang  tidak  tepat  berpotensi  mencemari  air  tanah  karena sampah  yang  ditimbun  akan  membusuk  bersama  dengan  air  hujan  yang  akan menghasilkan  air  lindi.  Lindi  adalah  bahan  pencemar  yang  berpotensial  mengganggu lingkungan  dan  kesehatan  manusia.  Air  lindi  mengandung  bahan-bahan  organik  yang membusuk dan bahan-bahan logam berat (Himmah, Aminudi, dan Milala. 2009). 5 Logam berat  yang  sering  ditemukan  dalam  air  lindi  yaitu  timbal  (Pb)  (Widyasari  N,  AD Moelyaningrum, RS Pujiati, ) 22 , kadmium (Cd) (Moelyaningrum AD dan RS pujiati) 19 , tembaga (Cu) dan besi (Fe) (Maramis, Kristijanto, dan Notosoedarmo. 2006). 11 Sampah yang  menghasilkan  limbah  kadmium  (Cd)  yaitu  baterai,  peralatan  elektronik,  keramik, tekstil, dan plastik (Himmah, Aminudi, dan Milala. 2009). 5 Air lindi yang mengandung senyawa-senyawa organik dan anorganik dengan konsentrasi 5000 kali lebih tinggi  dari pada air tanah, masuk dan mencemari air tanah atau air sungai (Maramis, A. 2008). 12
Kualitas air bersih harus memenuhi persyaratan Permenkes RI nomor 416/MENKES/PER/IX/1990  tentang  Syarat-Syarat  dan  Pengawasan  Kualitas  Air. Kualitas air sumur di sekitar tempat pembuangan sampah mengandung kadar logam berat Cd  lebih  besar  dari  baku  mutu  air  bersih  yang  telah  ditetapkan  Permenkes  RI  nomor 416/MENKES/PER/IX/1990  yaitu  sebesar  0,12  ppm  (>  BML  0,05  ppm)  (Junita,  L.N. 2013). 8 Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam  jangka  waktu  panjang  dan  dapat  terakumulasi  pada  tubuh  khususnya  hati  dan ginjal. Keracunan Cd kronis dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular dan hipertensi (Sudarwin, 2008). 17
Beberapa  bahan  organik  terbukti  mampu  digunakan  sebagai  bahan  adsorbent  atau pengikat logam berat pada air seperti cangkang buah kakao (Moelyaningrum, AD, 2018), kulit durian (Zarkazi K, AD Moelyaningrum, PT Ningrum, 2018) 23 . Kabupaten Jember merupakan  salah  satu  penghasil  kopi terbesar  di Jawa  Timur.  Selain itu  banyak  warga Jember mengkonsumsi kopi yang nantinya akan menghasilkan ampas kopi yang hanya dibuang begitu saja. Ampas kopi terbukti mampu mengikat logam berat timbal (Pb) pada air (Moelyaningrum, AD et all, 2018). 20
Ampas  kopi  termasuk  bahan  organik  yang  dapat  dibuat  menjadi  arang  aktif  untuk digunakan  sebagai  adsorben  atau  bahan  penyerap  (Irmanto,  2009). 7 Bahan  baku  yang berasal dari bahan organik dapat dibuat menjadi arang aktif karena mengandung karbon. Arang aktif adalah suatu padatan berpori yang dihasilkan dari bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi. Semakin luas permukaan arang aktif maka daya adsorpsinya semakin tinggi (Sembiring, M. T. dan T. S. Sinaga. 2003). 16
Penelitian yang dilakukan Lubis dan Nasution (2002) 10 , mengatakan bahwa penggunaan arang  aktif  dari  ampas  kopi  sebagai  adsorben  mampu  mengadsorpsi  ion  besi  pada  air minum sampai dengan 99,34% dan mampu mengadsorpsi logam merkuri sampai 99%. Menurut Caetano (2012) 3 kandungan ampas kopi meliputi total karbon 47,8-58,9%; total nitrogen 1,9-2,3%; protein 6,7-13,6 g/100g; abu 0,43-1,6%; selulosa 8,6%. 4 Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan limbah ampas kopi untuk menurunkan kadar kadmium pada air sumur yang berada di sekitar TPA Pakusari dengan menggunakan arang aktif sampah kopi.

## METODE PENELITIAN
Bahan-bahan yang digunakan adalah bubuk kopi (jenis robusta), air sumur yang tercemar Cd, aquades, KI, HCl 0,1 M, larutan iod 0,1 N, natrium thiosulfat 0,1 N, indikator amilum 1%.  Alat-alat  yang  digunakan  adalah  alat-alat  gelas  laboratorium, muffle  furnace , desikator,  oven,  ayakan  mekanis  100  mesh,  cawan  porselin,  alumunium  foil,  kertas saring,  neraca  analitik,  botol  Winkler,  pH-meter,  buret,  statif  dan  software  statistika SPSS.
Desain  penelitian  ini  adalah True  Eksperiment  Design dengan  bentuk Posttest-Only Control  Designs dengan  menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL).  Penelitian dilakukan menggunakan RAL non faktorial yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 6 kali pengulangan  untuk  masing-masing  perlakuan.  Kelompok  pertama  adalah  kelompok kontrol  yaitu  tanpa  perlakuan(P0),  kelompok  kedua  (P1)  yaitu  arang  aktif  ampas  kopi sebanyak 5 gr/l, 8 gr/l (P2), dan 10 gr/l (P3) selama 2 jam. Pengambilan sampel air sumur yang  mengandung  kadmium  (Cd)  dilakukan  pada  tanggal  12  Mei  2016.  Pengujian kualitas arang aktif menggunakan perhitungan rendemen, penetapan kadar air, penetapan kadar  abu,  dan  daya  serap  terhadap  iodium.  Teknik  analisis  data  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptif  dan  analitik.  Uji  statistik  dilakukan  dengan menggunakan uji normalitas kemudian uji anova satu arah ( one way anova ). Selanjutnya dilakukan  uji  Cochran  untuk  melihat  konsentrasi  arang  aktif  ampas  kopi  yang  paling efektif dalam menurunkan kadar kadmium dalam air.

## HASIL
Karakteristik  arang  aktif  meliputi  jumlah  rendemen  sebesar  98,5%.  Kadar  air  yang diperoleh dari hasil penelitian sebesar 7% (memenuhi syarat) sehingga arang aktif dari ampas  kopi  dapat  digunakan  sebagai  adsorben.  Kadar  abu  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  sebesar  4%  (memenuhi  standar  mutu  arang  aktif).  Daya  serap  arang  aktif terhadap iodium yang dihasilkan pada penelitian ini sebesar 687,96 milligram/gram. Daya serap  iodium  arang  aktif  ampas  kopi  tidak  memenuhi  standar  mutu  arang  aktif. Karakteristik arang aktif secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Gambar 1. Pengambilan sampel air yang mengandung cadmium
2. Pembuatan arang aktif 3. Limbah ampas kopi, Arang halus, Arang aktif ampas kopi 1 2 3
Tabel 1. Hasil Kualitas Arang Aktif Ampas Kopi Parameter Standar Mutu SNI No. 06-3730-1995 Hasil Analisa Rendemen Kadar air Kadar abu Daya serap iodin - Maksimum 15% Maksimum 10% Minimal 750 mg/g 98,5% 7%
4%
687,96 mg/g
Kadar Cd pada kontrol seluruh replikasi mayoritas lebih tinggi dari kelompok perlakuan, kecuali replikasi ke-6. Setiap replikasi pada perlakuan X 1 , X 2 , dan X 3 hampir seluruhnya menunjukkan  kadar  Cd  yang  menurun  seiring  penambahan  konsentrasi  arang  aktif, kecuali replikasi ke-4. Grafik Cd setiap kelompok secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Rerata kadar Cd pada setiap perlakuan
Hasil uji normalitas adalah p= 0,200 > 0,05 sehingga uji normalitas menunjukkan data berdistribusi  normal.  Untuk  mengetahui  perbedaan  yang  terjadi  antar  kelompok perlakuan maka dilakukan uji ANOVA. Nilai F hitung kadar Cd dalam air sumur setelah mengalami  perlakuan  sebesar  0,000  (lebih  kecil  dari  0,05)  Artinya,  seluruh  kelompok perlakuan memiliki rata-rata populasi  yang berbeda, baik pada kelompok control (P0), kelompok (P2), X (P3), dan X(P4).
Kelompok  kontrol  berbeda  secara  signifikan  dengan  kelompok  perlakuan  (P1,  P2,  P3) dengan nilai signifikansi masing-masing 0,021; 0,000; dan 0,000. Kelompok P1 berbeda signifikan  dengan  kelompok  kontrol  dan  P3,  dengan  nilai  signifikansi  (0,021)  dan (0,000). Kelompok P2 berbeda signifikan dengan kelompok kontrol dan P3, dengan nilai signifikansi  (0,000)  dan  (0,003).  Kelompok  P3  berbeda  signifikan  dengan  kelompok kontrol P1, dan P2, dengan nilai signifikansi (0,000; 0,000; dan 0,003). Hasil uji One Way Anova secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4 5 6 K ad ar C d ( m g/ l) Replikasi Kadar Cd pada setiap perlakuan Kontrol X1 X2 X3
Tabel 2. Hasil Uji One Way Anova Perlakuan  Perlakuan(J) Mean Difference (I-J) Std error Sig Kontrol X1 .1130667 * .0353241 .021 X2 .1794500 * .0353241 .000 X3 .3230167 * .0353241 .000 X1 X2 .0663833 .0353241 .268 X3 .2099500 * .0353241 .000 X2 X3 .1435667 * .0353241 .003
* The mean difference is significant at the .05 level
Persentase penurunan Cd pada penelitian ini adalah pada kelompok P1 sebesar 20,74%, kelompok  P2  sebesar  31,40%,  dan  kelompok  P3  sebesar  55.75%.  Hasil  persentase penurunan kadar Cd secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rerata Hasil Penurunan Kadar Cd dalam Air Sumur
Perlakuan Rerata Kadar Cd (mg/l) Penurunan Kadar Cd (mg/l) Persentase penurunan Cd (%) Kontrol 0.545 - - X1 0.432 0.113 20.74 X2 0.374 0.171 31.40 X3 0.241 0.304 55.75

## PEMBAHASAN
Menurut Caetano (2012) menyatakan bahwa komponen utama dalam ampas kopi adalah karbon  yaitu  sebesar  47,8-58,9%.  Caetano,  N.  2012. 3 Karbon  yang  terkandung  dalam ampas kopi berperan untuk pengikatan ion logam pada proses adsorpsi. Bahan baku yang berasal  dari  hewan,  tumbuh-tumbuhan,  limbah  ataupun  mineral  yang  mengandung karbon dapat dibuat menjadi arang aktif (Sembiring, M. T. dan T. S. Sinaga. 2003). 16
Pada  penelitian  ini  dilakukan  proses  aktivasi  arang  ampas  kopi  untuk  memperbesar ukuran pori-pori dari arang agar kemampuan penyerapannya terhadap logam Cd menjadi semakin banyak.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dkk. (2012) 18 , menyebutkan bahwa arang  yang telah diaktivasi tingkat penyerapannya  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  tanpa  aktivasi.  Proses  aktivasi  ini  akan  menyebabkan  zat pengotor  yang  menyumbat  pori-pori  karbon  hilang,  sehingga  jumlah  pori-pori  karbon aktif semakin besar dan daya adsorpsinya terhadap cairan atau gas akan semakin tinggi (Widayanti, Ishak, I. dan Aman, L.O. 2012). 18
Penetapan  rendemen  arang  aktif  bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah  arang  aktif  yang dihasilkan setelah melalui proses karbonasi (Pujiarti. R dan J. P. Gentur Sutapa. 2005). 14 Penetapan jumlah rendemen tidak ditetapkan dalam SNI. Penetapan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat higroskopis arang aktif. Semakin rendah kadar air maka semakin banyak  tempat  dalam  pori  yang  dapat  ditempati  oleh  adsorbat  sehingga  adsorpsi
berlangsung secara optimal (Mu’jizah, S., 2010). 13 Penentuan kadar abu bertujuan untuk mengetahui  kandungan  sisa  mineral  dalam  arang  aktif  yang  tidak  terbuang  saat karbonisasi  dan  aktivasi.  Mineral  yang  masih  tersisa  akan  menyebabkan  terjadinya penyumbatan  pori-pori  arang  aktif  sehingga  mempengaruhi  adsorpsi  yang  terjadi (Herlandien, Y. L. 2013). 4
Uji iod merupakan parameter untuk mengetahui kemampuan arang aktif dalam menyerap molekul-molekul  dengan  berat  molekul  kecil  dan  zat  dalam  fasa  cair.  Semakin  tinggi angka iod maka semakin baik arang aktif dalam menyerap molekul yang kecil atau zat dalam fasa cair (Idrus, 2013). 6 Bentuk arang aktif ampas kopi yang digunakan sebagai adsorben  dalam  penelitian ini  adalah  dalam  bentuk  serbuk.  Suatu  zat  padat  akan lebih cepat  bereaksi  jika  permukaannya  diperluas  dengan  cara  mengubah  bentuk  kepingan menjadi serbuk atau ukuran diperkecil, sehingga luas permukaan bidang tumbukan antara zat  pereaksi  akan  semakin  besar.  Semakin  luas  permukaaan  arang  aktif  maka  daya adsorpsinya semakin tinggi (Sembiring, M. T. dan T. S. Sinaga. 2003). 16
Faktor lain yang dapat mempengaruhi adsorpsi adalah konsentrasi adsorben. (Arivoli, S., Thenkuzhalia,  M.,  dan  Prasath,  P.  M.  D.  2009). 1 Konsentrasi  adsorben  merupakan parameter  yang  penting  karena  dapat  menentukan  kapasitas  adsorben  optimum  dalam proses  mengadsorpsi  adsorbat.  Pada  penelitian  ini  konsentrasi  optimum  dalam mengadsorpi  logam  Cd  yaitu  pada  konsentrasi  10  gram.  Hal  ini  dikarenakan  dengan meningkatnya dosis adsorben maka luas permukaan untuk mengadsorpsi juga semkain meningkat. Sehingga arang aktif ampas kopi lebih mudah mengikat ion logam Cd dalam air sumur. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya konsentrasi, maka interaksi antara adsorben dengan adsorbat semakin besar sehingga adsorpsi cenderung meningkat (Azouaou, et al. 2010). 2
Selain itu lama waktu kontak dapat mempengaruhi adsorpsi, yaitu semakin lama waktu adsorpsi  maka  frekuensi  tumbukan  antara  adsorben  dengan  partikel  adsorbat  semakin besar pula.  Hasil penelitian menyebutkan bahwa persentase penurunan kadar Cd tertinggi yaitu pada kelompok P3.
Pengurangan  atau  penurunan  kadar  Cd  dalam  air  sumur  perlu  dilakukan  seminimal mungkin  karena  logam  Cd  sangat  berbahya  bagi  makhluk  hidup  dan  lingkungan. Kadmium  (Cd)  merupakan  logam  berat  non  esensial  dengan  potensi  toksisitas  yang tinggi.  Keracunan  Cd  kronis  dapat  menyebabkan  gangguan  kardiovaskular, aterosklerosis,  diabetes,  nefropati  dan  hipertensi. 12 Toksisitas  kronis  Cd,  baik  melalui inhalasi maupun oral, bisa menyebabkan kerusakan tubulus renalis, kerusakan ginjal yang yang  ditunjukkan  oleh  ekskresi  berlebihan,  protein  berat  molekul  rendah,  gagal  ginjal, gangguan  sistem  kardiovaskuler,  gangguan  sistem  skeletal,  menurunkan  fungsi  pulmo, empisema,  kehilangan  mineral  reabsorpsi  Ca,  dan  terjadinya  peningkatan  ekskresi  Ca yang  berpengaruh  terhadap  tulang.  Peningkatan  ekskresi  Ca  tersebut  diantaranya menyebabkan osteoporosis dan osteomalasia, anemia, diskolorasi gigi menjadi kuning, rhinitis,  ulserasi  septum  nasal,  anosmia,  proteinuria,  azotemia, jaundice ,  terjadinya kanker paru-paru dan prostat. 26
Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  seluruh  kelompok  perlakuan  memiliki  rata-rata populasi yang berbeda, baik pada kelompok kontrol, kelompok P1,P2,P3. Adsorpsi yang terjadi  pada  arang  aktif  dengan  logam  Cd  dalam  air  sumur  merupakan  adsorpsi  fisik. Peristiwa adsorpsi pada arang aktif terjadi karena adanya gaya Van der Walls yaitu gaya tarik-menarik intermolekuler antara molekul padatan dengan solut yang diadsorpsi lebih besar daripada gaya tarik-menarik sesama solut itu sendiri di dalam larutan, maka solut
akan terkonsentrasi pada permukaan padatan (Rizki, 2015). 15 Peristiwa adsorpsi terjadi karena permukaan adsorben mengalami ketidakseimbangan gaya, akibatnya permukaan adsorben tersebut mudah menarik zat lain, sehingga kesetimbangan gaya tercapai. Daya adsorpsi arang aktif terjadi karena arang mempunyai pori-pori dalam jumlah besar yang dapat mengadsorpsi adsorbat (Azouaou, et al. 2010). 2

## PENUTUP
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  seluruh  kelompok  perlakuan  memiliki  rata-rata populasi  yang  berbeda,  baik  pada  kelompok  kontrol,  kelompok  P1,  P2,  dan  P3.  Hasil signifikansi yang diperoleh dari perhitungan sebesar 0,000. Penurunan kadar Cd tertinggi yaitu pada kelompok P3 sebesar 55.75%.
Saran  yang  dapat  diberikan  yaitu  arang  aktif  dari limbah  ampas  kopi  dapat  digunakan untuk menurunkan kadar cadmium dalam air. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pengontrolan pH, temperatur, kecepatan pengadukan pada saat pengontakkan dengan arang aktif ampas kopi .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  dibiayai  oleh  Kementrian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi Kementrian  Riset  dan  Teknologi  melalui  Dana  hibah  Program  Kreativitas  Mahasiswa (PKM Penelitian) tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Arivoli, S., Thenkuzhalia, M., dan Prasath, P. M. D. 2009. Adsorption of Rhodamin B  by  Acid  Activated  Carbon-Kinetic,  Thermodynamic  and  Equalibrium  Studie s, Jurnal Orbital . Vol. 1 (2): 138-155 http://www.orbital.ufms.br/index.php/Chemistry/article/viewFile/24/13 Diakses pada 10 Mei 2016
2 Azouaou, et al. 2010. Adsorption of Cadmium from Aqueous Solution onto Untread Coffee  Ground:  Equilibrium,  Kinetics  and  Thermdynamics .  Journal  of  Hazardous Materials. http://www.aidic.it/cet/14/38/026.pdf . Diakses pada 15 Mei 2016
3 Caetano,  N.  2012.  “ Valorization  of  Coffee  Grounds  for  Biodiesel  Production ”. Chemical Engineering Transactions, Vol. 26, 2012. http://www.aidic.it/cet/12/26/045.pdf . Diakses pada 26 April 2016
4 Herlandien,  Y.  L.  2013. Pemanfaatan Arang  Aktif  sebagai Adsorban  Logam  Berat dalam  Air  Lindi  di  TPA  Pakusari  Jember .  Skripsi.  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember.
5 Himmah, Aminudi, dan Milala. 2009. Potensi Limbah Air Lindi oleh Pseudomonas fluoresens  sebagai  Prebiotik  Tanaman .  Tidak  dipublikasikan.  Program  Kreativitas Mahasiswa. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
6 Idrus,  R.,  Lapanporo,  B,  P.,  Putra,  Y,  S,  2013, Pengaruh  Suhu  Aktifasi Terhadap Kualitas Karbon Aktif BErbahan Dasar Tempurung Kelapa , Prisma Fisika, Volume 1, Nomor 1, Halaman 50-51.
7 Irmanto, Suyata.”Penurunan Kadar Amonia, Nitrit dan Nitrat Limbah Cair Industri Tahu Menggunakan Arang Aktif dari Ampas Kopi”. Molekul. 4 No. 2(2009): 105-114 http://journal.uin-alauddin.ac.id
8 Junita, L.N. 2013. Profil Penyebaran Logam Berat di Sekitar TPA Pakusari Jember . Skripsi. Program Sarjana Universitas Jember, Jember.
9 Kukongviriyapan, U.,  Apaijit, K.,  Kukongviriyapan, V. 2016. Oxidative Stress and
Cardiovascular Dysfunction Associated with Cadmium Exposure: Beneficial Effects of Curcumin and Tetrahydrocurcumin . Tohoku, 239(1):25-38 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27151191 Diakses pada 2 Juni 2016
10 Lubis, S. dan R. Nasution. 2002. Pemanfaatan Limbah Bubuk Kopi sebagai Adsorben pada  Penurunan  Kadar  Besi  (Fe  anorganik)  dalam  Air  Minum .  Jurnal  Natural, Volume 2, No. 2, September 2002:12-16. http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/40005 Diakses  pada
13 Mei 2016
11 Maramis,  Kristijanto,  dan  Notosoedarmo.  2006. Sebaran  Logam  Berat  dan Hubungannya  dengan  Faktor  Fisiko-Kimiawi  di  Sungai  Kreo,  Dekat  Buangan  Air Lindi TPA Jatibarang, Kota Semarang . Jurnal Akta Kimindo, 1 (2): 93-97.
12 Maramis, A. 2008. Pengelolaan Sampah dan Turunannya di TPA. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Biologi Terapan.Salatiga: Universitas Satyawacana.
13 Mu’jizah,  S.,  2010.  Pembuatan  dan  Karakterisasi  karbon  Aktif  dari  Biji  Kelor ( Moringa  oleifera.  Lamk )  dengan  NaCl  sebagai  Bahan  Pengaktif.  Skripsi.  Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14 Pujiarti. R dan J. P. Gentur Sutapa. 2005. Mutu Arang Aktif dari Limbah Kayu Mahoni (Switenia macrophylla King) . Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu tropis Vol 3. No. 2.
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. http://teknologihutan.fkt.ugm.ac.id/userfiles/download/Mutu_Arang_Aktif_dari_Li mbah_Kayu_Mahoni_sebagai_Bahan_Penjernih_Air_-_Rini_Pujiarti.pdf . Diakses pada 29 April 2016
15 Rizki,  Adi  Prima.  2015. Isoterm  Langmuir,  Model Kinetika  dan  Penentuan  Laju Reaksi Adsorpsi Besi Dengan Arang Aktif Dari Ampas Kopi . Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik - Universitas Mulawarman.
16 Sembiring,  M.  T.  dan  T.  S.  Sinaga.  2003. Arang  Aktif  (Pengenalan  dan  Proses Pembuatannya). http://library.usu.ac.id/download/ft/industri-meilita.pdf .  Diakses Tanggal 2 September 2015.
17 Sudarwin.  2008.  “ Analisa  Spasial  Pencemaran  Logam  Berat  Pb  dan  Cd  Pada Sedimen  Aliran  Sungai  dari  TPA  Jatibarang  Semaarng ”,  Thesis  pada  Program Magister Kesehatan Lingkungan Universitas Diponegoro.
18 Widayanti, Ishak, I. dan Aman, L.O. 2012. Studi Daya Aktivasi Arang Sekam Padi pada  Proses  Adsorpsi  Logam  Cd .  Gorontalo:  Jurusan  Kimia  FMIPA.  UNG. http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/104/Studi_Daya_Aktivitas_Arang_Seka m_Padi_Pada_Proses_Adsorpsi_Logam_CD.pdf . Diakses pada 29 April 2016
19 Moelyaningrum AD, dan RS. Pujiati, 2015. Cadmium (Cd) and Mercury (Hg) in the Soil, Leachate and Ground Water at the final Waste Disposal Pakusari Jember Distric Area. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Vol 24, No.2.
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op= view&path%5B%5D=4541 .
20 Moelyaningrum  AD,  2015.  The  Potential  of  Cacao  Pod  Rind  Waste  (Theobroma cacao)  to  Adsorb  Heavy  Metal  (Pb  and  Cd)  in  Water. Book  chapter .  Sustainable Future  for  Human  Security,  265-276.  https://link.springer.com/book/10.1007/978- 981-10-5433-4
21 Moelyaningrum  AD,  2018  The  Robusta  Coffee  Grounds  Residues  to  Adsorb  the Heavy Metal Lead (Pb) in the Water. Journal of Physics: Conference Series 1114 p. 12058. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1114/1/012058/meta
22 Widyasari  N,  AD  Moelyaningrum,  RS  Pujiati,  2013.  Analisis  potensi  pencemaran timbal  (Pb)  pada  tanah,  air  lindi  dan  air  tanah  (sumur  monitoring  di  Tempat Pembuangan Akhir Pakusari Kabupaten Jember. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59247
23 Zarkasi  K,  AD  Moelyaningrum,  PT  Ningrum,  2018.  Penggunaan  arang  aktif  kulit durian (Durio zibenthinus Murr) terhadap tingkat adsorpsi kromium pada limbah batik. Jurnal  efektor.  Vol  5  (2)  p.67-73. http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor- e/article/view/12069